" 수지 강성 은 ASTM D 790 - 99 방법 B 에 따라 0 . 5 인치 / 분 ( 13 mm / 분 ) 의 시험 속도 및 변형 률 1 % 에서 의 시컨트 모듈러 스 및 변형 률 5 % 에서 의 굴곡 모듈러 스 를 측정 함 으로써 규명 된다 . 절차 C 에 따라 약 190 ℃ 에서 5 분 의 초기 가열 기간 및 15 ℃/ 분 의 냉각 속도 를 이용 하 는 ASTM D - 4703 - 00 부록 1 에 따라 시편 을 압축 성형 하 였 다 . 프레스 에서 시편 을 45 ℃ 로 냉각 시켜 "" 만져 도 뜨겁 지 않 을 정도 "" 까지 계속 냉각 시켰 다 . "